552 ACADÉMIE DES SCIENCES, 



CHIMIK MINÉRALE. —Sur les fontes spéciales et plus spécialement sur les fontes 

 au nickel. Note de M. Léox Guillet, transmise par M. H. Le Chatelier. 



Nous avons établi précédemment un diagramme simple donnant la con- 

 stitution de divers alliages de fer, de carbone et d'un troisième corps, notam- 

 ment le nickel et le manganèse. 



Mais nos recherches n'avaient porté que sur des alliages cootenant moins 

 de i,65o pour loo de carbone. Nous nous, sommes proposé d'étudier par 

 voie chimique et micrographique la constitution de produits plus carbures. 



Fontes au nickel. — Les résultais que nous présentons aujourd'hui ont 

 trait principalement à des fontes au nickel. 



Nous avons fait deux séries d'essais, l'une en partant d'une fonte blanche, 

 l'autre en partant d'une fonte grise; dans un cas comme dans l'autre, nous 

 avons ajouté au métal initial des quantités croissantes de nickel. 



On a eu bien soin de refroidir tous ces produits avec la même vitesse. 



Les Tableaux suivants résument les résultats obtenus. 



Tableau I. — Point de départ : fonle Ijlanche. 



Analyse cliiDiifjue. 



Alliasrrs clicrihns. C lulal. Graphilc. Mn. Si. S. I>li. . ' Ni.' Miiinsiapliie. 



1 Fonte initiale 3, 200 0,032 traces 0,30 o,oi3 traces o Perlite, cémentile. 



2. Fonte à I " 'j Ni... j.SSu o,i8.'î 0,0-! 0,30 o.oin » 0,9s Sorbite, cémentite en amas. Un peu de 



graphite. 



3. Fonte à 2 ° „ Ni... 3,S-i 1,224 "•O- O:^" ",ino >> 2,00 Surbite, cémenlite en amas et en ai- 



guilles, graphite. 



4. Fonte à 6 "/„ Ni.. . 2,37,') ",99^ 0.10 o,i3 o.oi'i » 6,19 Fer y. cémentite en amas et en aiguilles, 



grapliite, troosto-sorbite en aiguilles. 



5. Fonle à 12 ",'„ Ni.. 2,887 i,'i7o o,o5 0,20 0,008 >> >i,7'' Fer y, aiguilles de troosto-sorbite, un 



peu de cémentite en amas. 

 G. Fonte à 25 "/„ Ni.. 2,867 i,9'i" "i"'** ":••' o,oor> » 3?.79 Graphite et fer y avec zones qui se 



colorent'. 



7. Fonte il 4o "/„ Ni.. 2,110 i,8S3 o,n3 0,11 <i,oo(j » 39,01 Graphite et fer y avec zones qui se 



colorent. 



8. Fonte à 5o "/„ Ni.. 1,890 ^ ,'i\" "1^" "^''-" 0,012 » 48,27 Graphite et fer y sans zones se colo- 



rant. 



Tableai: 11. — Point de départ : fonte grise. 



9. Fonte initiale 2,789 1,1)97 "i'"' =,38 0,098 1,47 o Perlite, cémentile, graphite. 



10. Fonte à 2 "/„ Ni... 2,49.1 2,338 0,24 3,3i 0,110 1,47 3,73 Faible quantité de'perlite et de cé- 



mentile. Fer y en certaine quantité. 



11. Fonle à 6 "/„ Ni.. . 3,430 2,123 0,18 2,27 o,i'|ii i,'io ."J.fio Graphite, fer y qui augmente, aiguilles 



de iroosto-sorbile, traces de cémen- 

 tite. 



12. Fonle à II "'„ Ni.. 2,338 2,o3S 0,17 1,98 0,089 1,36 12.00 Fer y en grande quantité, traces de 



cémentite, quelques aiguilles de 

 troosto-sorbite. 



